728 Löwe. Versuche um das Tellur im Grossen 



zung noch anderer verschiedenartiger und strengflüssigerer Erze, 

 nach Massgabe der zugetheilten Schliche besondere Rücksicht ge- 

 nommen, weil sonst sowohl der Gang des Ofens als auch die Aus- 

 fälle dabei sich verschlechtern würden. Es ist nämlich ein Resultat 

 langjähriger Erfahrung, dass durch das Aufarbeiten der Tellurerze 

 mit der gewöhnlichen Erzbeschickung, grössere Abgänge entstehen; 

 und ebenso glaubt man sich durch Erfahrung zu dem Schlüsse be- 

 rechtigt, dass wenn die verrösteten Tellurerze in die Verbleiungs- 

 beschickung gelangen, sie bereits den grössten Theil desjenigen 

 Verlustes an Gold und Silber erlitten haben, welcher sich sonst im 

 Laufe des ganzen Hüttenprocesses ergibt. Diese beiden Metalle 

 scheinen nämlich schon bei der Verröstung mitgerissen zu werden, 

 und diese Ansicht wird durch den Umstand bestätigt, dass der Flug- 

 staub, welcher sich in der Röstkammer am oberen Gewölbe und in 

 der Esse ansetzt, in Folge einer vor mehreren Jahren damit ange- 

 stellten Probe, beinahe ebenso hochhältig an Gold und Silber, als die 

 Erze selbst befunden wurde. 



Die reicheren Erze werden ohne früher geröstet worden zu 

 sein, entweder in kleinen Partien dem Abtreiben zugesetzt, oder aber 

 werden bei der Verbleiung in den Stichtiegel gegeben. Diese reichen 

 Erze verursachen nun bedeutende Abgänge an Gold und Silber, 

 höchst wahrscheinlich, weil sie unverröstet verarbeitet werden, und 

 Aveil bei Verflüchtigung des Tellurs, Gold und Silber im Verhältnisse 

 ihrer Reichhaltigkeit, mehr in das Freie mitgerissen werden, wo hin- 

 gegen man bei den ärmeren Erzen doch noch den Flugstaub gewin- 

 nen und auf Gold und Silber weiter aufarbeiten kann. Es würde 

 sich somit schon wegen dieses bedeutenden Verlustes an edlen Me- 

 tallen lohnen, diese reicheren Erze einer anderen Manipulation zu 

 unterziehen, wodurch derselbe so viel wie möglich vermieden, zu- 

 gleich aber auch das Tellur als Nebenproduct gewonnen werden 

 könnte. 



Das k. k. General-Probiramt hatte bereits im Jahre 1841 an die 

 damalige k. k. Hofkammer im Münz- und Bergwesen die Ritte gerich- 

 tet, behufs der Darstellung von Tellur aus den Siebenbürger Erzen, 

 eine Partie derselben gegen Vergütung des inneren Haltes an Gold 

 und Silber von Nagyäg und Olfcinbänya beziehen zu dürfen. Dieses 

 Ansuchen wurde bewilligt, und es wurden nach den bis damals be- 

 kannt gewordenen Methoden aus 8% Pfund Schlichen von Blättererz, 



